( 64 ) 



dissous à l'état gazeux. Rapprochée de 1 équation (3), cette relation donne 

 pour la glace 



(5) i9,.65JP-84oiTÇ = o. 



» En supposant / égal à l'unité, on aurait un accroissement de solubilité 

 de I pour loo à o" pour une augmentation de pression de i i''s,6 par cen- 

 timètre carré. 



» On arriverait à des conclusions semblables en supposant les vides 

 remplis de vapeurs ou de liquides avec lesquels l'eau pourrait donner lieu 

 à des phénomènes d'équilibre chimique. 



)) La conséquence pratique de ces formules est que de la glace pulvéru- 

 lente comprimée, au contact d'un liquide ou d'une vapeur moins com- 

 piimée, éprouvera un surcroît de dissolution de fusion ou dé vaporisation 

 qui amènera un état d'équilibre instable de sursaturation, lequel dispa- 

 raîtra bientôt par la cristallisation de la glace dans les vides; cette disso- 

 lution, suivie de recristallisalion, continuera à se produire jusqu'au mo- 

 ment où, les vides ayant complètement disparu, il ne restera plus qu'un 

 bloc compact de glace. C'est là un mode de durcissement comparable 

 de tous points à celui que j'ai indiqué pour les ciments. Dans l'un et 

 l'autre cas, un corps solide se trouvant hors d'équilibre, soit en raison de 

 son état chimique, soit en raison de sa compression, donne naissance à 

 une dissolution ou une vapeur sursaturée dont la production passagère 

 rend possible le retour vers l'état d'équilibre. 



» Tous les raisonnements appliqués ici à la glace sont vrais d'un corps 

 quelconque et peuvent être invoqués pour expliquer le durcissement, dans 

 le sol et à l'abri de toute évaporation, des bancs de sel gemme, de gypse, 

 de carbonate de chaux, de grès. 



» J'ai pu très facilement obtenir un durcissement semblable, au labora- 

 toire, en comprimant, à la pression «îo/enne de 200''^ par centimètre carré, 

 pendant une huitaine de jours, au contact de leur solution saturée, des 

 sels très solubles, NaClouNaO, AzC^. On obtient des blocs dont la cas- 

 sure et l'examen en plaque mince rappelle tout à fait le sel gemme et le 

 marbre blanc. Pour l'azotate de soude comme pour le marbre blanc, les 

 cristaux broyés n'ont conservé aucun de leurs contours rectilignes; ils se 

 sont arrondis et exactement moulés l'un sur l'auti e. 



» La compression à sec, sous la même pression, ne produit pas d'agglo- 

 mération notable. » 



